270 MI NEK A UX. 



acquis toute sa perfection , mais seulement avec du 

 fer qui puisse encore en acquerir par le feu qu'il doit 

 subir pour prendre la forme d'un canon de fusil. 



Mais revenons au fer qui vient d'etre forge , et qu'on 

 veut preparer pour d'autres usages encore plus com- 

 muns : si on le destine a etre fendu dans sa longueur 

 pour en faire des cloux et autres menus ouvrages, il 

 faut que les bandes n'aient que de cinq a huitlignes 



cle grains que celle qui n'avoit pas 616 corroyee. Suivons cette ope- 

 ration : la barre etoit toute de uerf ; la macquetle tiree au bout sans 

 la doubler avoit deja un peu de grains ; celle tiree de la meme barre 

 pliee et corroyee avoit encore plus de grains, et eufin un canon pro- 

 Tenant de cette barre pliee et corroyee etoit tout de grains larges et 

 brillants comme le niauvais fer, et elle a casse comme du verre. ]\ean- 

 nioins je ne pretends pas conclure de ce que je viens d'avancer , qu'on 

 doit preferer pour la fabrication des canons de fusil le fer aigre et cas- 

 sant; je suis bieu loin de le penser : raais je crois pouvoir assurer, 

 d'apres un usage jourualier et constant, que le fer le plus propre a 

 r.ette fabrication est celui qui presente, en le cassant a froid , le tiers 

 ou la inoilie de nerf , et les deux autres tiers ou la uioitie de grains 

 d'une bonne espece, petils, sans ressembler a ceux cle 1'acier, et blancs 

 en tirant sur le gris ; la partie nerveuse se detruit ou s'altere aux different? 

 feux successifs que le fer essuie sur chaque point, et la parlic de grain 

 devient nerveuse en s'etendant sous le marteau , et remplace 1'autre. 



Les axes du fer qui supporteiit nos meules de gres, pesant sept a 

 huit milliers, etant fails de differentes mises rapportees et soudees les 

 unes d'apres les autres , on a grand soiri de melauger, pour les fabri- 

 quer, des fers de grains et de nerf : si on n'einployoil que celui de 

 nerf, il n'y a point d'axe qui ne cassat. 



Le canon de fusil qui resulte du fer aiusi mi -par tie de grains et de 



nerf est excellent, et resistera a de tres vives epreuves Si on a des 



ouvrages a faire avec du fer prepare en echautilioii , de maniere que 

 quelques chaudes douces suffisent pour fabriquer la piece , le fer de 

 uerf doit etre prefere a tous les autres, parce qu'on ne risque pas de 

 1'alterer par des chaudes vives et repetees qui sont necessaires pour 

 souder. (Note communiqude par M. Ac Montbeillard, lieutenant-colonel 

 d* art i tier ie. ) 



